## STUDI KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON DENGAN MENGGUNAKAN POTONGAN LIMBAH SPANDUK SEBAGAI BAHAN TAMBAH

## Usman
Alumni Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung Email : usmanvelasebri@gmail.com

## Donny Fransiskus Manalu
Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung Email : donny_fm@yahoo.com

## Yayuk Apriyanti
Dosen Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung Email : yayukapriyanti26@gmail.com

## INTISARI
Bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, bertambah juga kebutuhan manusia akan struktur  bangunan, terutama beton.  Beton, selain baja  dan kayu, juga sangat banyak dipakai  secara  luas  sebagai  salah  satu  bahan  bangunan,  seperti  bangunan  gedung perkantoran,  perhotelan,  rumah  sakit,  dan  lain  sebagainya.  Jadi,  hampir  setiap pembangunan  memanfaatkan  beton  sebagai  bahan  utama  dalam  pembangunan  tersebut. Adapun  salah  satu  alasan  penggunaan  beton  adalah  beton  termasuk  bahan  yang  awet, tahan  aus,  tahan  kebakaran,  tahan  terhadap  pengkaratan  atau  pembusukan  oleh lingkungan,  dan  juga  biaya  perawatan  murah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan menggunakan potongan limbah spanduk sebagai  bahan  tambah.  Serat  spanduk  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  serat spanduk yang berbahan dasar polyvinylclorida dan terdapat serat nylon didalam spanduk. Serat spanduk berukuran persegi panjang dengan panjang 35  mm dan lebar 10 mm. Mutu beton  yang  direncanakan  sebesar  f’c  20  MPa.  Persentase  penambahan  spanduk  sebesar 0%, 0,15% dan 0,45% dari perbandingan berat rencana beton. Umur beton yang digunakan yaitu 7 dan 28 hari untuk kuat tekan, sedangkan kuat tarik belah beton umur 28 hari. Hasil penelitian  kuat  tekan  beton  umur  7  berturut-turut  sebesar  19,355  MPa,  15,114  MPa,  dan 13,141  MPa,  umur  28  hari  berturut-turut  sebesar  20,413  MPa,  17,985  MPa  dan  12,942. Nilai kuat tarik belah beton umur 28 hari berturut-turut sebesar 2,467 MPa, 2,161 MPa dan 2,220  MPa.  Penambahan  serat  spanduk  untuk  bahan  tambah  beton  tidak  baik  untuk pembuatan beton karena kuat tekan dan kuat tarik belah beton selalu menurun.
Kata Kunci : Beton,serat spanduk, kuat tekan beton dan kuat tarik belah beton

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Bertambahnya jumlah penduduk yang ada di
Indonesia, bertambah juga kebutuhan manusia  akan  struktur  bangunan,  terutama beton.  Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan dengan  beton  dalam  kontruksi  bangunan, contohnya dalam struktur beton  yang terdiri dari balok, kolom, pondasi atau pelat. Beton,  selain  baja  dan  kayu,  juga  sangat banyak  dipakai  secara  luas  sebagai  salah satu  bahan  bangunan,  seperti  bangunan gedung  perkantoran,  perhotelan,  rumah sakit,  dan  lain  sebagainya.  Jadi,  hampir setiap  pembangunan  memanfaatkan  beton sebagai  bahan  utama  dalam  pembangunan tersebut. Adapun salah satu alasan penggunaan  beton  adalah  beton  termasuk bahan  yang  awet,  tahan  aus,  tahan kebakaran,  tahan  terhadap  pengkaratan  atau pembusukan  oleh  lingkungan,  dan  juga biaya perawatan murah.
Berdasarkan  ACI  (American  Concrete Institute),  bahan  tambah  adalah  material selain  air,  agregat  dan  semen  yang dicampurkan  dalam  beton  atau  mortar  yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan. Tujuan pemberian bahan tambah  ialah  untuk  menghasilkan  beton khusus  yang  lebih  baik  dari  beton  normal, baik  itu  kuat  tekan  dan  kuat  tariknya maupun  nilai  slump.  Bahan  tambah  berupa serat  menurut  Tjokrodimurljo,  K.,  (2007), maksud  utama  penambahan  serat  ke  dalam beton  adalah  untuk  menambah  kuat  tarik, karena  beton  merupakan  bahan  yang  kuat tariknya rendah.
Berdasarkan  keputusan  Menprindag  RI  No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur  impor  limbah,  menyatakan  bahwa
limbah  adalah  bahan/barang  sisa  atau  bekas dari  suatu  kegiatan  atau  proses  produksi yang  fungsinya  sudah  berubah  dari  aslinya, kecuali  yang  dapat  dimakan  oleh  manusia dan  hewan.  Salah  satu  limbah  atau  sampah yang sulit didaur ulang adalah limbah padat. Limbah  padat  adalah  sisa  hasil  kegiatan industri  ataupun  aktivitas  domestik  yang berbentuk  padat.  Limbah  atau  sampah spanduk merupakan limbah padat  yang sulit terurai dan apabila dibakar akan menimbulkan  polusi  udara  yang  terkadung dalam  asap  yang  berakibat  dapat  bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia bila menghirup udara tersebut.
Spanduk merupakan suatu kain rentang yang isinya  propaganda,  slogan  atau  berita  yang perlu  diketahui  oleh  umum  atau  orang banyak.  Spanduk  pada  jaman  sekarang  ini sebagai media promosi  yang cukup populer, karena  harganya  yang  cukup  murah  serta proses  pengerjaanya  yang  sangat  cepat  dan spanduk  juga  media  promosi  yang  cukup ampuh dalam mempromosikan suatu barang. Dari  banyaknya  permintaan  akan  spanduk pada sekarang ini, banyak muncul perusahaan  -  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  periklanan  serta  memiliki  mesin Digital Print sendiri untuk membuatnya atau mencetak spanduk. Dari bertambah banyaknya  jumlah  perusahaan  percetakan spanduk,  bertambah  pula  akan  jumlah limbah/sampah dari hasil percetakan spanduk  yang  berupa  potongan–potongan yang  tidak  terpakai  atau  termanfaatkan  lagi atau  potongan  yang  telah  dibuang  di  tong sampah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 1. Bagaimana  nilai  kuat  tekan  beton dengan  menggunakan  potongan  limbah spanduk sebagai bahan tambah ?
2. Bagaimana  nilai  kuat  tarik  belah
beton dengan menggunakan potongan limbah spanduk  sebagai bahan tambah ?

## Batasan Penelitian
Tahapan  pelaksanaan  penelitian  ini  tidak dilakukan  percobaan  dilapangan  namun dibatasi  pada  percobaan  di  laboratorium dengan batasan masalah sebagai berikut ini. 1. Potongan spanduk pada penelitian ini berasal  dari  sisa  potongan–potongan  hasil percetakan  dari  tempat  percetakan  spanduk yang  ada  di  Pangkalpinang,  dan  juga diambil  dari  sisa  spanduk  yang  ada  di kampus Universitas Bangka Belitung.
2. Potongan spanduk yang akan digunakan berbentuk persegi panjang
dengan  ukuran  panjang  35  mm,  lebar  10 mm.
3. Jenis spanduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanduk yang berbahan dasar  flexy/vynil  yaitu  berbahan  jenis polivinil  dan  nylon  yang  membentuk lembaran serat.
4. Semen yang digunakan adalah semen portland komposit  (termasuk  dalam  semen jenis tipe I) merk Tiga Roda.
5. Air  yang  digunakan  yaitu  air  sumur dari  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Bangka Belitung.
6. Agregat kasar yang digunakan untuk
penelitian  ini  berasal  dari  PT.  ABI  (Aditya
Buana  Inter)  di  Desa  Jurung  Kabupaten Bangka.
7. Agregat halus  yang digunakan untuk penelitian berasal dari Desa Rebo,
Kabupaten Bangka. 8. Benda  uji  berupa  silinder  dengan
ukuran  diameter  150  mm  dan  tinggi  300 mm.
9.
Pengujian  yang akan dilakukan pada beton  adalah  kuat  tekan  beton  pada  umur  7 hari  dan  28  hari  dengan  persentase  variasi potongan  spanduk  sebanyak  0%,  0,15%, 0,45%  sebagai  bahan  tambah  dari  beton sedangkan  kuat  tarik  beton  pada  umur  28 hari  dengan  persentase  variasi  potongan spanduk  sebanyak  0%,  0,15%,  dan  0,45%, terhadap berat rencana beton.
10. Mutu  beton  yang  direncanakan adalah ƒ’ c 20 MPa. 11. Jumlah  benda  uji  masing-masing  3 buah  setiap  variasi  pemakaian  potongan spanduk.
12. Reaksi  kimia  dari  spanduk  tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut ini.
1. Mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton dengan  menggunakan  limbah  potongan spanduk sebagai bahan tambah dari beton.
2.
Mengetahui  nilai  kuat  tarik  belah beton dengan menggunakan limbah potongan spanduk sebagai bahan tambah.
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI Tinjauan Pustaka
1. Putri, R.N.C., (2016), meneliti tentang  pengaruh  penambahan  potongan limbah banner dengan  bentuk  potongan memanjang  terhadap  kuat  tekan  dan  kuat lentur beton.
2. Apriliawati,  A.,  (2016),  meneliti tentang  kajian  kuat  lekat  dan  kuat  tekan pada  beton  serat  dengan  bahan  tambah potongan limbah banner .
3. Hariyanti,  N.F.,  (2016),  meneliti tentang  pengaruh  variasi  bentuk  potongan limbah banner terhadap  kelecakan  dan  kuat lentur beton serat banner . 4. Pratama, E., (2016), meneliti tentang kajian kuat tekan dan kuat tarik belah beton kertas  ( papercrete )  dengan  bahan  tambah serat nylon.
5. Suryawan,  N.,  (2014),  meneliti
tentang pengaruh penambahan serat polypropylene pada  beton  ringan  dengan teknologi foam terhadap  kuat  tekan,  kuat tarik belah dan modulus elastisitas.

## Landasan Teori Beton Normal
Berdasarkan  SNI  7656-2012,  beton merupakan campuran antara semen portland atau semen hidrolis yang lain, agregar halus, agregat  kasar  dan  air  dengan  atau  tanpa bahan  tambah,  membentuk  massa  yang padat, kuat dan stabil.
Menurut  Tjokrodimuljo.K.,  (2007),  beton dibandingkan  dengan  bahan  bangunan  lain mempunyai beberapa kelebihan, antara lain 1. Harganya relatif murah karena
menggunakan  bahan-bahan  yang  umumnya tersedia didekat lokasi pembangunan.
2. Termasuk  bahan  yang  awet,  tahan aus,  tahan  kebakaran,  tahan  terhadap pengkaratan  atau  pembusukan  oleh  kondisi
lingkungan,  sehingga  biaya  perawatan murah.
3. Kuat  tekan  cukup  tinggi  sehingga dikombinasikan dengan  baja tulangan (yang kuat tariknya tinggi).
4.
Beton  segar  dapat  dengan  mudah diangkut  maupun  dicetak  dalam  bentuk  dan ukuran sesuai keinginan.
Walaupun  mempunyai  kelebihan,  namun beton  juga  mempunyai  kekurangan,  di antaranya.
1.
Bahan dasar penyusun beton (agregat halus  maupun  agregat  kasar)  bermacam- macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara perencanaan dan  cara  pembuatannya  bermacam-macam pula.
2. Beton  keras  mempunyai  beberapa kelas  kekuatan  sehingga  harus  disesuaikan dengan  bagian  bangunan  yang  dibuat,  cara perencanaan dan pelaksanaannya bermacam-macam pula. 3. Beton  mempunyai  kuat  tarik  yang rendah,  sehingga  getas/rapuh  dan  mudah retak.

## Beton Serat
Menurut
Tjokrodimuljo.K., (2007), mengenai  beton  serat  ialah bagian komposit yang  terdiri  dari  beton  biasa  dan  bahan  lain yang  berupa  serat.  Serat  pada  umunya berupa  batang-batang  dengan  diameter antara  5  dan  500  mikro  meter  dan  panjang sekitar 25 mm sampai 100 mm. Bahan serat dapat berupa: serat tumbuh-tumbuhan (rami, bambu,  ijuk),  serat  plastik  ( polypropylene ), atau potongan kawat baja.
Serat Spanduk Spanduk merupakan
suatu kain rentang yang isinya propaganda, slogan atau berita  yang perlu diketahui  oleh umum atau orang  banyak.  Menurut  Putri,  R.N.C., (2016) banner merupakan  media  promosi outdoor  yang  terbuat  dari  bahan nylon dan polyvinylclorida. Ciri-ciri  bahan  licin  mirip seperti  plastik  namun  memiliki  serat nylon yang  berfungsi  untuk  menguatkan  struktur vinyl- nya.Menurtu  Pine,  dkk  (1988:  1043) dalam  penelitian  Putri,  R.N.C.,  (2016) polyvinylclorida adalah polimer yang terbentuk  akibat  aksi  ikat-mengikat  dengan ciri  kuat  dan  keras,  sedangkan nylon merupakan poliamida buatan
yang
mempunyai  gaya  regang  yang  baik  sekali bila dijadikan serat.

## Kuat Tekan
Munurut
SNI-03-1974-1990, kuat tekan  beton  adalah  besarnya  beban  per satuan  luas,  yang  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  oleh  mesin tekan.  Besaran  kuat  tekan  beton  didapatkan dengan rumus :
fc’= (kg/cm²) .................................... 1
Dengan: fc’  = kuat tekan beton (kg/cm²)
P = beban maksimum (kg) A = luas penampang (cm²)

## Kuat Tarik Belah
Kuat  tarik  belah  beton  adalah  kuat tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji  beton yang  berbentuk  silinder  yang  diperoleh  dari pembebanan  benda  uji  tersebut  yang diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan meja penekan mesin uji ditekan.
Kuat  tarik  beton  dapat  dihitung  dengan rumus sebagai berikut : ft= .............................................. 2 Dengan: ft = kuat tarik beton (N/m²) P = beban pada waktu belah (N) L = panjang benda uji silinder (m)
D = diameter benda uji silinder (m)

## Metode Penelitian

## Tempat/Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di:
Tempat  :  Laboratorium  Teknik  Sipil Universitas Bangka Belitung.
Waktu :  Lama  penelitian  terhitung  sejak ujian  proposal  sampai  dengan    ujian pedadaran/sidang akhir.

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  beton  ini  adalah:semen,  air, agregat(kasar dan halus), dan serat spanduk.
Gambar 1. Serat Spanduk

## Kebutuhan Benda Uji
Tabel 1. Kebutuhan Benda Uji Kuat Tekan
dan Kuat Tarik Belah Beton Campuran  Beton 20 Mpa Umur Beton Jumlah Benda Uji Kuat Tekan Kuat Tarik 28 hari 28 hari 0% Serat Spanduk 3 3 6 0,15% Serat Spanduk 3 3 6 0,45% Serat Spanduk 3 3 6 Jumlah 18

## Sumber : Hasil Perhitungan

## Alat
Alat-alat
yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  saringan,  timbangan, kompor,  cawan,  sendok,  piknometer,  gelas ukur,  kerucut  terpancung,  alat  uji slump , batang baja, cetakan beton, mesin penguncang saringan, timbangan berat jenis, bak  pengaduk,  bak  perendam,  menis Los Angeles ,  pH  digital,  alat  uji  tekan,  alat  uji kuat tarik belah beton.
Hasil dan Pembahasan Hasil Pengujian Agregat Halus

## Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pengujian
Agregat Halus
N o Pengujia n Standar Penguji an Spesifikasi Hasil S at u a n Min Ma k 1  Analisa Saringa n - Lolos saring an No. 200 SNI 03- 1968- 1990 - 1,5 5 3,8 0 2,601 % - N o Pengujia n Standar Penguji an Spesifikasi Hasil S at u a n Min Ma k
- Modulu s Kehal usan 2  Berat jenis - Bulk - SSD - Appar ent - Penye rapan air SNI 03- 1969- 1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,503 2,541 2,603 1,537 - - - % 3 . Berat isi - Lepas (silin der) - Padat (silin der) SNI 03- 1973- 1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,226 1,377 gr /c m
3
gr /c m 3
4
. Kadar air SNI 03- 1971- 1990 - - 0,898 %

## Sumber : Hasil Pengujian
Dari hasil rekapitulasi pengujian, agregat halus memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Pengujian
Agregat Kasar N o Penguji an Standar Penguji an Spesifikasi Hasil Sa tu an Min Ma k 1 . Analisa saringan - -Lolos saringan no.200 SNI 03- 1968- 1990 - 1 0 %
N o Penguji an Standar Penguji an Spesifikasi Hasil Sa tu an Min Ma k
- -Modu - lus kehalusa n 6 8 7,041 - 2 . Berat jenis - -Bulk
- -SSD
- -Appa
- Rent
- -Peny - erapan air
SNI
03- 1969- 1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,612 2,628 2,655 0,899 - - - % 3 . Berat isi - -Lepas (silinder ) - - -Padat (silinder ) SNI 03- 1973-
1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,311 1,471 gr /c m
3
gr /c m
3 4 . Kadar air SNI 03- 1971- 1990 - - 0,568 % 5 Keausan agregat SNI 03- 2417- 1991 - 40 2,570 %

## Sumber : Hasil Pengujian
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian, agregat  kasar  memenuhi  spesifikasi  yang telah ditentukan.

## Hasil Pengujian pH Air
Tabel 4. Pengujian pH Air No.  Uraian Hasil Suhu 1. pH air Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung 5,895  (pH meter digital) 5 (Kertas lakmus) 29,2 ºc

## Sumber : Hasil Pengujian
Tabel 5. Perhitungan Proporsi Campuran Beton No Uraian Nilai 1. Kuat tekan yang diisyaratkan 20  N/mm 2 (umur 28 hari) 2. Deviasi standar - 3. Nilai tambah (margin) 7,0 N/mm 2 4. Kuat  tekan  rata-rata  yang ditargetkan 27 N/mm 2 5. Jenis semen Tipe I 6. Jenis agregat : Kasar Halus Batu pecah Pasir alami 7. Faktor air semen 0,54 8. Nilai Slump 60 - 180 mm 9. Ukuran agregat maksimum 40 mm 10. Kebutuhan air 185 lt/m 3 11. Jumlah semen 342,593kg/m 3 12. Susunan butir agregat halus Daerah gradasi susunan butir II 13. Persen agregat halus 38 % 14. Berat jenis agregat campuran 2,475 15. Perkiraan berat beton 2375 kg/m 3 16. Kebutuhan  berat  agregat campuran 1847,407 kg/m 3 17. Kebutuhan agregat halus 702,015  kg/m 3 18. Kebutuhan agregat kasar 1145,392 kg/m 3
Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 6. Hasil Perhitungan Campuran Beton Tiap 6 Silinder Dalam 1 Kali Pengadukan Dengan Potongan Limbah Spanduk Sebagai Bahan Tambah
Tiap 0,032 m 3 0% 0,15% SS 0,45% SS (6 silinder) Semen (kg) 10,963  10,963 10,963 Agregat Kasar (kg) 36,634  36,634 36,634 Agregat Halus (kg) 22,677  22,677 22,677 Air (lt) 5,726 5,726 5,726 Serat Banner/Spanduk 0 0,114 0,342
Sumber : Hasil Perhitungan
Dimana : SS = Serat Spanduk
Data dari hasil pengujian slump beton yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel
4.21
Tabel 7. Hasil Pengujian Slump Persentase ban karet dan serat polypropylene Nilai s lump rata-rata 0% Serat Spanduk 7,9 0,15% Serat Spanduk 7,2 0,45%Serat Spanduk 6,35 Sumber : Hasil Pengujian
Gambar 2. Hubungan antara nilai slump dengan nilai persentase penambahan spanduk
Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan beton pada Umur 7 Hari Persentase Serat Spanduk Kode Benda Uji Tanggal Um ur (har i) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata- Rata (A) (P) (fc’) Perendaman Pengujian kN MPa MPa 0% Serat Spanduk 0% SS 06/09/2017 12/09/2017 7 177,186 12800 330 18,624 19,355 176,950 12700 300 16,954 177,895 12600 400 22,485 0,15% Serat Spanduk 0,15% SS 08/09/2017 14/09/2017 7 175,538 12800 300 17,090 15,114 177,422 12750 270 15,218 176,479 12600 230 13,033 0,45% Serat Spanduk 0,45% SS 07/09/2017 13/09/2017 7 177,658 12700 230 12,946 13,141 178,368 12400 230 12,895 176,715 12600 240 13,581 Sumber : Hasil Pengujian

## Tabel 9. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Persentase Serat Spanduk Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata-Rata (A) (P) (fc’) Perendaman Pengujian kN MPa MPa 0% Serat Spanduk 0% SS 17/09/2017 14/10/2017 28 174,835 12600 350 20,019 20,413 188,692 12500 410 21,729 7.9 7.2 6.35 0 2 4 6 8 10 0% Serat Spanduk 0,15% Serat Spanduk 0,45%Serat Spanduk Slu m p ( cm ) Persentase Serat Spanduk(%) Nilai…
Persentase Serat Spanduk Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata-Rata (A) (P) (fc’) Perendaman Pengujian kN MPa MPa 179,553 12500 350 19,493 0,15% Serat Spanduk 0,15% SS 18/09/2017 15/10/2017 28 174,835 12400 270 15,443 17,985 176,008 12400 325 18,465 174,600 12500 350 20,046 0,45% Serat Spanduk 0,45% SS 19/09/2017 15/10/2017 28 181,458 12200 250 13,777 12,942 177,895 12500 220 12,367 177,422 12600 225 12,682 Sumber : Hasil Pengujian
Gambar 3. Hubungan nilai kuat tekan beton umur 7 hari dan 28 hari dengan menggunakan potongan limbah Spanduk

## Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton pada Umur 28 Hari
Persentase Serat Spanduk /Banner Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tarik Kuat Tarik Kuat Tarik Rata- Rata (A) (P) (fc’) Perendaman Pengujian kN MPa Mpa 0% Serat Spanduk 0% SS 14/10/2017 02/08/2017 28 1394,854 12600 200 2,868 2,467 1410,310 12600 160 2,269 1413,245 12600 160 2,264 0,15% Serat Spanduk 0,15% SS 15/10/2017 03/08/2017 28 1419,362 12400 155 2,184 2,161 1425,521 12500 155 2,175 1413,241 12500 150 2,123 0,45% Serat Spanduk 0,45% SS 16/10/2017 07/08/2017 28 1433,999 12600 160 2,232 2,220 1422,199 12700 165 2,320 1423,141 12400 150 2,108 Sumber : Hasil Pengujian 19.355 15.114
13.141 0 5 10 15 20 25 30 35 0% Serat Spanduk 0,15% Serat Spanduk 0,45% Serat Spanduk K ua t T ek a n (M P a ) Persentase Ban Karet dan Serat Polypropylene (%) Umur 7 hari Umur 28 hari
Gambar 4.10 Hubungan nilai kuat tarik belah beton umur 28 hari dengan menggunakan potongan limbah Spanduk

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Hasil  pengujian  penambahan  bahan  tambah
berupa serat spandukdalam pembuatan beton sebagai berikut : 1. Nilai kuat tekan beton dengan menggunakan potongan kimbah
spanduk  sebagai  bahan  tambah  dari pembuatan beton didapat hasil sebagai berikut  :  Kuat  tekan  beton  pada  umur 7  hari  pada  persentase  0%  SS  sebesar 19,355  MPa,  persentase  0,15%  SS sebesar  15,114  MPa,  pada  persentase 0,45%  SS  sebesar  13,141  MPa.  Hasil kuat  tekan  yang  didapat  mengalami penurunan  pada  penambahan  serat spanduk  jika  dibandingkan  dengan beton  normal  atau  0%  SS.  Sedangkan kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari pada persentase 0% SS sebesar 20,413 MPa,  persentase  0,15%  SS  sebesar 17,985MPa, pada persentase 0,45% SS sebesar  12,942  MPa.  Hasil  kuat  tekan yang  didapat  mengalami  penurunan pada  penambahan  serat  spanduk  jika dibandingkan  dengan  beton  normal atau  0%  SS.  Serat  spanduk  tidak  bisa digunakan sebagai bahan tambah pada beton.
2. Nilai  kuat  tarik  belah  beton  dengan menggunakan potongan limbah
spanduk  sebagai  bahan  dari  beton didapat  hasil  pada  pengujian  beton umur  28  hari  pada  persentase  0%  SS sebesar  2,467  MPa,  pada  persentase 0,15%  SS  sebesar  2,161  MPa,  pada persentase  0,45%  SS  sebesar  2,220 MPa. Hasil pada kuat tarik belah beton mengalami penurunan
jika
dibandingkan  dengan  beton  normal atau  0%  SS.  Serat  spanduk  tidak  bisa digunakan sebagai bahan tambah pada beton.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  variasi  bentuk  dan ukuran  dari  serat  spanduk,  misalnya berbentuk  persegi,  persegi  panjang dengan  ukuran  yang  lebih  kecil misalnya  dengan  ukuran  1cm  x  2cm atau 0,5cm x 1cm, atau dengan bentuk bulat  dengan  ukuran  yang  homogen, agar  diantara  serat  spanduk  dan  pasta semen  terjadi  saling  mengikat,  arah serat juga perlu diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,PBI 1971-N.I – 2
2.467
2.161 2.220 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0% SS 0,15% SS 0,45% SS K ua t T a rik B et o n (M P a )
Persentase Penambahan Serat Spanduk/ Banner
Umur 28…
Anonim, SNI 03-1968-1990., Metode Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan Agregat  Halus  dan  Kasar,  Pusjatan  – Balitbang PU
Anonim, SNI 03-1969-2008., Cara Uji Berat Jenis  dan  PenyerapanAir  Agregat Kasar,
Anonim, SNI 03-1970-2008., Cara Uji Berat
Jenis  dan  PenyerapanAir  Agregat Kasar, Anonim, SNI 03-1973-1990., Metode Pengujian Berat Isi Beton, Anonim, SNI 03-1971-1990., Metode
Pengujian Kadar Air Agregat,
Anonim,  SNI  03-2417-2008.,  Cara  Uji
Keausan Agregat  Kasar  dengan Mesin Los Angeles, Anonim, SNI 03-1972-1990., Metode Pengujian Slump Beton, Anonim, SNI 03-1974-1990., Metode Pengujian Kuat Tekan Beton, Anonim, SNI 03-2491-2002., Metode
Pengujian Kuat Tarik Belah Beton,
Anonim,  SNI  03-2834-2002.,  Tata  Cara
Pembuatan  Rencana  Campuran  beton
Normal
Anonim,  SNI  03-2847-2000.,  Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung Apriliawati,A.,2016,Kajian  Kuat  Lekat  dan Kuat  Tekan  Pada  Beton  Serat  Dengan Bahan  Tambah  Potongan  Limbah Banner,  Jurnal  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta HAriyanti,  N,F.,2016,  Pengaruh  Variasi Bentuk  Potongan  Limbah  Banner Terhadap  Kelecakan  dan  Kuat  Lentur Beton Serat Banner, Jurnal Universitas
Sebelas Maret, Surakarta
Putri, R, N, C., 2016,Pengaruh Penambahan Potongan  Limbah  Banner  dengan bentuk Potongan Memanjang Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton,  Jurnal  Universitas  Sebelas
Maret, Surakarta
Pratama,  E.,  2016,  Kajian  Kuat  Tekan  dan Kuat  Tarik  Belah  Beton  Kertas (Papercrete)  dengan  Bahan  Tambah Serat  Nylon,  Tugas Akhir, Universitas Bangka Belitung
Suryawan,  N.,Pengaruh  Penambahan  Serat Polypropylene  Pada  Beton  Ringan dengan  Teknologi  Foam  Terhadap Kuat  Tekan  dann  Kuat  Tarik  BElah dan Modulus Elastisitas, Jurnal,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tjokrodimuljo,  K.,2007,  Teknologi  Beton,
Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada